标题：SA210C高压锅炉管
概述
标准：
GB3087 —— 中国国家标准
GB5310 —— 中国国家标准
ASME SA210[1] —— 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 —— 联邦德国工业标准
用途
用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450℃以下）的受热面管子；用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450℃～650℃之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
主要生产钢管牌号：
10、20、20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等
尺寸公差
钢管种类
外径(D)
壁厚(S)
冷拔管
钢管外径(mm)
允许偏差(mm)
钢管壁厚(mm)
允许偏差(mm)
>30～50
±0.3
>3～20
±10%

力学性能
标准
牌号
抗拉强度（MPa）
屈服强度（MPa）
伸长率（%）
硬度
GB3087
10
335～475
≥195
≥24
/
20
410～550
≥245
≥20
/
GB5310
20G
410～550
≥245
≥24
/
20MnG
≥415
≥240
≥22
/
25MnG
≥485
≥275
≥20
/
15CrMoG
440～640
≥235
≥21
/
12Cr2MoG
450～600
≥280
≥20
/
12Cr1MoVG
470～640
≥255
≥21
/
12Cr2MoWVTiB
540～735
≥345
≥18
/
10Cr9Mo1VNb
≥585
≥415
≥20
/
ASME SA210
SA210A-1
≥415
≥255
≥30
≤143HB
SA210C
≥485
≥275
≥30
≤179HB
ASME SA213
SA213 T11
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T12
≥415
≥220
≥30
≤163HB
SA213 T22
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T23
≥510
≥400
≥20
≤220HB
SA213 T91
≥585
≥415
≥20
≤250HB
SA213 T92
≥620
≥440
≥20
≤250HB
DIN17175
ST45.8/Ⅲ
410～530
≥255
≥21
/
15Mo3
450～600
≥270
≥22
/
13CrMo44
440～590
≥290
≥22
/
10CrMo910
480～630
≥280
≥20
/
化学成分:
标准 
牌号 
化学成分（%） 
C 
Si 
Mn 
P 
S 
Cr 
Mo 
Cu 
Ni 
V 
Al 
W 
Ti 
Nb 
N 
GB3087 
10 
0.07～0.13 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
20 
0.17～0.23 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
GB5310 
20G 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.35～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
20MnG 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.70～1.00 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
25MnG 
0.18～0.24 
0.17～0.37 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
15CrMo 
0.12～0.18 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.10 
0.40～0.55 
≤0.20 
≤0.30 
12Cr2MoG 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
2.00～2.50 
0.90～1.20 
≤0.20 
≤0.30 
12Cr1MoV 
0.08～0.15 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.90～1.20 
0.25～0.35 
≤0.20 
≤0.30 
0.15～0.30 
12Cr2MoWVTiB 
0.08～0.15 
0.45～0.75 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
1.60～2.10 
0.50～0.65 
≤0.20 
≤0.30 
0.28～0.42 
0.30～0.55 
0.08～0.15 
B 0.002～0.008 
10Cr9Mo1VNb 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
≤0.20 
≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
0.06～0.10 
0.03～0.07 
ASME SA210 
SA210A-1 
0.13～0.19 
≥0.1 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
SA210C 
0.18～0.24 
≥0.1 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
ASME SA213 
SA213 T11 
0.05～0.15 
0.50～1.0 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.00～1.50 
0.50～1.00 
SA213 T12 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.61 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.25 
0.44～0.65 
SA213 T22 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.010 
1.90～2.60 
0.87～1.13 
SA213 T23 
0.04～0.10 
≤0.50 
0.10～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.90～2.60 
0.05～0.30 
≤0.030 
1.45～1.75 
B 0.0005～0.006 
0.02～0.08 
≤0.040 
SA213 T91 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
0.06～0.10 
0.03～0.07 
SA213 T92 
0.07～0.13 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.50～9.50 
0.30～0.60 
≤0.40 
0.15～0.25 
≤0.015 
1.50～2.00 
B 0.001～0.006 
0.04～0.09 
0.03～0.07 
DIN 17175 
ST45.8/Ⅲ 
≤0.21 
0.10～0.35 
0.40～1.20 
≤0.040 
≤0.040 
15Mo3 
0.12～0.20 
0.10～0.35 
0.40～0.80 
≤0.035 
≤0.035 
0.25～0.35 
13CrMo44 
0.10～0.18 
0.10～0.35 
0.40～0.70 
≤0.035 
≤0.035 
0.70～1.10 
0.45～0.65 
10CrMo910 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.30～0.70 
≤0.025 
≤0.020 
2.00～2.50 
0.90～1.10 
≤0.30 
≤0.30 
≤0.015